## PEMANFAATAN SAMPAH STYROFOAM MENJADI BATAKO RINGAN TAHAN GEMPA
Linda Sekar Utami 1) , Zulkarnain 1) , Khairil Anwar 1) , Ni Wayan Sri Darmayanti 2) , M.Isnaini 1) , M.Najmul Fadli 3)
1) Program Studi Pendidian Fisika, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia
2) Program Studi PGSD, FKIP, STKIP Suar Bangli, Bali, Indonesia
3) School of Electrical Engineering Universiti Malaysia Perlis, Perlis, Malaysia
Corresponding author : Zulkarnain E-mail : dzul9787@gmail.com
Diterima 05 Mei 2021, Direvisi 2 Mei 2021, Disetujui 21 Mei 2021

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kekuatan tekan batako ringan styrofoam . Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan melakukan uji tekan di laboratorium Struktur Bahan Universitas Mataram. Variasi penambahan Styrofoam pada penelitian ini adalah 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Dari hasil penelitian diperoleh masing-masing kuat tekan pada umur batako 7 hari sebesar 161,8 kg/cm³, 50,6  kg/cm³, 27,0 kg/cm³, 10,1 kg/cm³, dan 3,4 kg/cm³. Kuat tekan pada umur batako 28 hari sebesar 245,2 kg/cm³, 76,6 kg/cm³, 40,9 kg/cm³, 15,3 kg/cm³, dan 5,1 kg/cm³.
Kata kunci: sampah styrofoam ; batako ringan; uji tekan.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine the  compressive  strength  of  Styrofoam  lightweight  brick making.  This  type  of  research  is  an  experimental  study  by  conducting  a  compressive  test  in  the Laboratory of Materials Structure of the University of Mataram. The variations of Styrofoam addition in this study were 0%, 10%, 20%, 30%, and 40%. The results showed that each compressive strength at the age of 7 days was 161.8 kg / cm³, 50.6 kg / cm³, 27.0 kg / cm³, 10.1 kg / cm³, and 3.4 kg / cm kg . Compressive strength at the age of 28 days brick is 245.2 kg / cm³, 76.6 kg / cm³, 40.9 kg / cm³, 15.3 kg / cm³, and 5.1 kg / cm³.
Keywords: styrofoam waste; light brick; compressive test.
PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara dengan penduduk  terbanyak  ke-4  di  dunia,  karenanya Indonesia juga menghasilkan sampah terbanyak  ke  empat  di  dunia  baik  sampah organik  dan  sampah  anorganik.  Sampah organik  biasanya  diolah  menjadi  kompos  dan sumber  biogas, meskipu  dalam  skala  nasional masih  sedikit  yang  melakukan  pengolahan sampah organik ini. Sampah anorganik terbagi menjadi  beberapa  bagian  antara  lain:  sampah plastik, sampah styrofoam , sampah logam, dll. Sampah anorganik  ada yang bisa didaur ulang ada  juga  yang  hanya  menjadi  tumpukan sampah seperti misalnya sampah styrofoam . Styrofoam merupakan  sampah  yang dapat terurai dalam waktu 100 tahun karenanya styrofoam selalu  menjadi  masalah  di  sungai- sungai  karena  budaya  masyarakat  Indonesia yang  selalu  membuang  sampah  di  sungai. Styrofoam jika  dibakar  akan  mengkasilkan kepulan asap hitam yang menyebabkan polusi udara  sehingga  sangat  jarang  masyarakat membakar sampah dari styrofoam ini.
Penelitian tentang pengolahan sampah styrofoam ini  sudah  pernah  dilakukan  oleh beberapa  peneliti,  diantaranya  adalah  tentang kekuatan  uji  tekan  dari  bahan  komposit campuran antara mortar semen dengan variasi tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan pengujian terhadap uji tekan batako styrofoam dengan  agregat  pasir  batu  apung. Peneliti sebelumnya telah melakukan eksperimen dengan membuat sampel tanpa di press  dalam  proses  pembuatan  batako. Penelitian  tentang  batako styrofoam ini  ke depannya  diharapkan  dapat  menghasilkan sebuah  material  bahan  bangunan  yang  tahan gempa, tahan kebakaran, dan tidak menghasilkan  radiasi  yang  membahayakan kesehatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian ini adalah penelitian eksprimen yang  dilakukan di laboratorium Uji Struktur dan Bahan  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas  Mataram.  Rancangan  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen
yang    merupakan  metode  penelitian    untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu.  Sebelum  eksprimen  terlebih  dahulu dilakukan:  penentuan  bahan  material  (semen, pasir, styrofoam dan  air),  uji  bahan  material, mix  desain,  pembuatan  benda  uji,  perawatan, dan  pengujian  meliputi:  uji  kuat  tekan. Selanjutnya hasil dianalisis dan dibuat kesimpulan.

## Alat dan Bahan
Bahan  yang digunakan    dalam  penelitian meliputi:  Semen,  Pasir  batu  apung,  Sampah Styrofoam , dan Air bersih. Peralatan yang digunakan  meliputi:  ayakan,  timbangan,  gelas ukur,  wadah,  pengaduk,  cetakan  batako,  rol meteran, dan Universal Testing Machine (UTM) digunakan  untuk  melakukan  pengujian  pada kuat tekan batako.

## Pengujian Bahan
Pengujian  bahan  dilakukan  pemilihan  pasir batu  apung  dengan  cara  diayak, styrofoam dicacah untuk memperoleh butiran yang sama dengan  pasir  batu  apung,  air  bersih  tanpa minyak.  Masing-masing  bahan  di  ukur  volume karena  disesuaikan  dengan  besar  cetakan batako.

## Perencanaan Kebutuhan Bahan
Dalam   penelitian ini dibuat adukan  dengan  komposisi pada tabel 1: abel 1. Variasi penambahan styrofoam
N o Sampel Styrofo am (%) Pasir (%) Semen (%) 1. A 0 50 50 2. B 10 45 45 3. C 20 40 40 4. D 30 35 35 5. E 40 30 30
Untuk  kebutuhan styrofoam sebagai  bahan substitusi dari pasir batu apung adalah dengan menghitung setiap campuran terhadap volume pasir yang telah dihitung sebelumnya. 3.6 Variabel dan Parameter Variabel  yang  diperhatikan  variasi  komposisi stryrofoam  dari  besar  volume  pasir  sebesar: 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, dan 40%,  dalam  acuan trial    campuran  komposisi  dasar  rencana campuran  batako    1    Semen  :    1    Pasir  batu apung.  Dan variasi waktu pengerasan batako dalam  kisaran  umur    batako    7  dan  28  hari dalam  kondisi  normal.  Selanjutnya,  untuk parameter  meliputi;  visual  bentuk  tektur, densitas (Winarno, 2015).

## Analisa Data dan Karakteristik
Teknik  analisis   data   dilakukan dengan
analisis sintesis dengan mengumpulkan    data-data    dari    variabel  dan parameter.  Untuk  karakteristik  parameter meliputi;  visual  bentuk  tekstur,  uji    kuat  tekan dari  setiap    benda  uji.  Selanjutnya  data-data hasil   variabel   penelitian   di analisis deskriptif yaitu  dengan  memberikan  gambaran  dalam bentuk tabulasi data, dan grafik yang kemudian dijelaskan dengan diinterprestasikan.

## Diagram Alir Pembuatan Batao
Gambar 1. Diagram alir pembuatan Batako
Gambar 2. Diagram alir uji karakteristik batako
Dihitung manual untuk menentukan besar kuat tekan dengan rumus Menimbang sampel Uji tekan dengan Alat uji tekan Data mentah berupa Gaya
Gambar 3. Diagram Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Styrofoam Styrofoam merupakan turunan dari polystyrene yaitu  bahan  plastik yang   cukup   kuat yang disusun oleh erethylene dan  benzene.  Bahan ini  diproses  seara  injeksi  kedalam  sebuah cetakan dengan tekanan tinggi dan dipanaskan pada  suhu  tertentu  dan  waktu  tertentu. Styrofoam atau  expanded  polystyrene    biasa dikenal  sebagai  gabus  putih  yang  umumnya digunakan  seperti:  tempat  makanan  dan minuman, pengemas pengaman barang elektronik,  mesin  maupun  pecah  belah, dekorasi dan sebagainya. Materi dari styrofoam ini bersifat non-daur ulang dan non- biodegradable (tidak dapat membusuk menjadi zat  konstituen)(Winarno,  2015).  Densitas Styrofoam yang kecil menyebabkan Styrofoam ringan. Styrofoam sangat ringan dan mengandung  rongga  memungkinkan  batako styrofoam menjadi  lebih  ringan  dari  batako biasanya. Styrofoam juga  memiliki  elastisitas bahan  sehingga  dimungkinkan  terbentuknya batako yang memiliki elastisitas yang nantinya bermanfaat ketika terjadinya goncangan gempa.

## Batako
Batako merupakan material bangunan yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air.    Batako,  menurut  SNI  03-0349-1989, concrete  block  atau  batu  cetak  beton  adalah komponen bangunan yang dibuat dari campuran Cement Portland atau pozolan, pasir, air  dan  atau  tanpa  bahan  tambahan  lainnya (additive),  dicetak    sedemikian  rupa  hingga memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai  bahan  bangunan  untuk  pasangan dinding. Frick  dalam  Winarno,2015  bahwa:
Batu-batuan  yang  dicetak  dan  tidak  dibakar, dikenal dengan nama batako (bata yang dibuat secara  pemadatan  dari  trass,  kapur,  air). Batako  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  batako jenis berlubang (hallow) dan batako yang  padat  (solid).  Dari  hasil  pengetesan terlihat  bahwa  batako  yang  jenis  solid  lebih padat dan mempunyai kekuatan yang lebih baik.  Batako  berlubang  mempunyai  luas penampang  lubang   dan   isi    lubang   masing- masing  tidak  melebihi  5  %  dari  seluruh  luas permukaannya.  Batako  diklasifikasikan  dua golongan  yaitu  batako  normal  dan  batako ringan.  Batako  normal  tergolong  batako    yang memiliki    densitas    sekitar  2200-2400      kg/m3 dan   batako   ringan yang memiliki densitas < 1800  kg/m3.  Kekuatannya  tergantung  pada komposisi  penggunaan  dan  pencampuran bahan bakunya (mix design).

## Karakteristik Batako Styrofoam
Kuat tekan suatu bahan merupakan perbandingan  besarnya  beban  maksi-mun yang  dapat  ditahan  beban  dengan  luas penampang    bahan  yang  mengalami  gaya tersebut.Pengukuran kuat tekan batako mengacu pada standar ASTM  C  -133-97  dan dihitung  dengan persamaan:
Fmaks = P/A .....(1) dengan: P = kuat tekan (kg/m²)
A       = Luas permukaan benda uji (m²) dan Fmaks  = Gaya maksimum (N).
Berdasarkan  hasil  uji  tekan  di  Laboratorium Struktur  dan  Bahan  Teknik  Sipil  Universitas Mataram diperoleh data seperti pada tabel 2:
revision of raw materials For further research mixing  of ingredient
s: sands, cement, styrofoam, water Universal Testing Machines (UTM)  used to  carry  out tests  on  the compressive strength of light brick
Validity test Styrofoam waste
Waste treathment
Tabel 2 . Uji Karakteristik Batako Styrofoam Sampel Massa (g) Gaya (kN) Luas permukaan sampel Batako (cm²) Volume sampel batako (cm³) Densitas (kg/m³) Kuat Tekan umur batako 7 hari (kg/cm²) Kuat Tekan umur batako 28 hari (kg/cm²) A 261,02 48 30,25 166,375 1568,86 161,8 245,2 B 227,92 15 30,25 166,375 1369,92 50,6 76,6 C 172,75 8 30,25 166,375 1038,32 27,0 40,9 D 131,55 3 30,25 166,375 790,68 10,1 15,3 E 82,81 1 30,25 166,375 497,73 3,40 5,10
Gambar 4. Grafik Uji Karakteristik Batako

## Styrofoam
Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  diperoleh data  bahwa  densitas  seluruh  sampel  batako kurang  dari  1800  (kg/m³)  hal  ini  menunjukkan bahwa  seluruh  sampel batako  masuk  kategori batako  ringan  .  Ukuran  sampel  yang  dibuat adalah  5,5  cm  x 5,5  cm  x  5,5  cm  (gambar  1). Pemilihan  bentuk  sampel  kubus  adalah  untuk memudahkan  pada  saat  uji  tekan.  Pada gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  permukaan sampel memiliki tekstur dari halus ke kasar, hal ini  disebabkan  makin  banyak  penambahan limbah Styrofoam .
Gambar 5. Sampel Batako Styrofoam
Pada gambar 2 dapat dilihat grafik untuk semua besaran semakin menurun, hal ini di sebabkan karena  jumlah Styrofoam yang  semakin bertambah  dari  A  ke  E.  Meskipun  demikian, data  tersebut  menunjukkan  bahwa  besar  kuat
tekan  batako  masih  dapat  di  sebut  sebagai bahan  bangunan  yang  kuat.  Tahan  gempa dimaksud karena batako ini memiliki kekuatan meskipun  ringan  sehingga  tidak  mudah  roboh pada saat terjadi gempa bumi.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa masing-masing kuat tekan pada umur batako 7 hari  sebesar  161,8  kg/cm³,  50,6    kg/cm³,  27,0 kg/cm³, 10,1 kg/cm³, dan 3,4 kg/cm³. Kuat tekan pada umur batako 28 hari sebesar 245,2 kg/cm³, 76,6 kg/cm³, 40,9 kg/cm³, 15,3 kg/cm³, dan 5,1 kg/cm³.

## Saran
Saran dari peneliti adalah Penelitian Selanjutnya agar melakukan uji radiasi dan uji nyala

## UCAPAN TERIMAKASIH
Thanks  to  the  Muhammadiyah  University  of Mataram  for  providing  research  assistance through the Competitive Grant Fundation.

## DAFTAR RUJUKAN
Al Mukminah. (2019). Bahaya Wadah Styrofoam dan Alternatif Penggantinya.Majalah   Farmasitika. Vol.  4  No.2.  Universitas  Padjajaran: Bandung Halim,  Abdul, (2018),   Pengaruh  pemakaian limbah  stryrofoam terhadap kuat tekan dan  berat  batako.    Jurnal    Widya Teknika Vol 21 No.1 Maret 2018. Kadarningsih Rahmani,dkk, (2017),
Karakteristik Batako Styrofoam sebagai Konstruksi Dinding, Laporan Penelitian, Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Gorontalo.
Kartini  Aboo  Talib  Khalid,  Ravichandran Moorthy  and  Suhana  Saad,  (2012), Environmental  Ethics  in  Governing Recycled Material Styrofoam for
0 100 200 300 Mass  (g) Force ( kN) Area (cm2) convresive strengh in 7 days convresive strengh in 28 days Sample A Sample B Sample C Sample D Sample E A D C B
E
Building Human Habitat,
American  Journal  of  Environmental Science, 8(6), 591-596. Maryani Yeyen, (2018). Pembuatan Lem Lateks dari  Limbah Styrofoam untuk  bahan Makanan, Jurnal Teknika.Vol.12 No. 2. Hal 189-200. Munir,  M.  and  Dzulkiflih.  (2015),  Pemanfaatan Flux  pada Styrofoam sebagai  Bahan
Dasar   Peredam Suara dengan Metode Tabung Impedansi.Jurnal Inovasi Fisika Indonesia Vol. 4, No. 3, 41-47 Murdock,  I.J,  K.M.  Brock,  dan  Stephanus Hendarko, (1991),  Bahan  dan Praktek Beton, Edisi Keempat,
Erlangga: Jakarta.
Wancik Ahmad, dkk. (2019). Batako Styrofoam Komposit  Mortar  Semen.  JTSL  FT UGM:Yogyakarta. Winarno,  Heru,  (2015).  Pengaruh  Komposisi
Bahan Pengisi Styrofoam
Pada
Pembuatan           Batako Mortar  Semen Ditinjau  Dari  Karakteristik  Dan  Kuat Tekan.  Jurnal  Scientific  Pinisi  Vol.1 Oktober 2015 Putri Elsa Eka, (2018). Internaengitional Journal on  Advanced  science  Engineering information Tecnology. Vol.8 No 5 Republik Indonesia. (2008), Undang – Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.   Tambahan
Lembaran  Negara  RI  No.69.  Jakarta: Sekretariat Negara, Simbolon,  Tiurma,  (2009),  Pembuatan  dan Karakteristik  Batako  Ringan  yang Terbuat dari Stryrofoam Semen,Thesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara: Medan. Tipler,  P.A.,(1998).  Fisika  Untuk  Sains  dan
Teknik  Jilid  1  (Terjemahan),  Jakarta:
Erlangga.
Utami,  L.  S.,  Islahudin,  I.,  &  Zulkarnain,  Z.
(2019). Pemanfaatan Limbah Styrofoam Untuk Menghasilkan Batako Ringan Sebagai Pendukung Ketersediaan  Material  Rumah  Anti Gempa  Desa  Gontoran  Kecamatan Lingsar  Kabupaten  Lombok  Barat. SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan . https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i1.127 8
Wirahadi,M.  (2017).  Elemen  Interior  Berbahan Baku  Pengolahan  Sampah Styrofoam dan Sampah  Kulit  Jeruk.  Jurnal INTRA Vol. 5, No. 2,144-153.